DE L’ARGENT. 
,)7) 
Le sphéroïde, lentement refroidi et solidifié dans le dard réducteur, a 
fourni un lingot dont la surface supérieure était d’un blanc mat et offrait au 
centre une forte dépression. 
La surface inférieure convexe était unie et brillante. 
Les surfaces supérieure et inférieure, chauffées successivement au dard 
aérhydrique, sont entrées en fusion sans se soulever et sans donner nais¬ 
sance à des bulles. 
Cinquante grammes environ du métal pulvérulent ont été introduits dans 
une coupelle de charbon de cornue pur, préalablement rougie pour chasser le 
sodium. Le métal s’est fondu au dard aérhydrique, sans colorer la flamme 
et sans se couvrir de la moindre tache. La surface du métal est restée nette 
et brillante, soit que le dard fut oxydant ou réducteur. 
Ayant laissé se solidifier le métal dans le dard rendu réducteur, il a 
fourni un lingot d’un blanc mat à sa surface supérieure et brillant à sa sur¬ 
face inférieure. 
La surface supérieure, chauffée suffisamment, est entrée en fusion sans 
se soulever ni produire des bulles. La surface inférieure, liquéfiée, s’est sou¬ 
levée par points et a fourni quelques petites bulles gazeuses. 
La coupelle de charbon dans laquelle l’essai a été effectué était entière¬ 
ment argentée. 
Les deux essais ont été exécutés à J’aide d’un chalumeau en argent pur; 
ils ont exigé six cents litres d’hydrogène pur emmagasiné sur l’eau dans un 
grand gazomètre. 
Les propriétés constatées ci-dessus étant caractéristiques de l’argent pur, 
on a procédé à la fusion de la masse restante du métal pulvérulent. On a 
effectué cette fusion dans un grand creuset de porcelaine vernie, contenu 
dans un creuset de Hesse couvert. A cet effet, l’argent pulvérulent, enveloppé 
d’une couche de borax desséché, avait été mêlé d’une certaine quantité de 
borax fondu, privé absolument de métaux étrangers et concassé. Sachant 
que les azotates alcalins fournissent de l’oxygène à l’argent fondu, on s’est 
abstenu d’additionner le borax d’azotate de sodium. 
Après la fusion de la masse et le refroidissement des creusets, la couche 
de borax londu était colorée en jaune avec une légère pointe de vert. Le 
Tome XL1X. k 
